272 EULER, ÜBER KATALYSE III. 



derselben wurde während zweier Tage ein gelinder Strom von 

 getrocknetem WasserstofFgas geleitet, doch so, dass das Platin- 

 mohr nie ins Glühen^) kam; am dritten Tage wurde derselbe 

 durch einen Strom trockener Kohlensäure ersetzt. Das der- 

 maassen behandelte Platinmohr zeigte eine dunkelgraue Farbe 

 während die vier in Luft getrockneten Stücke vollkommen schwarz 

 erschienen; unmittelbar nach dieser Darstellung wurden die Prä- 

 parate zu Versuchen benützt; 40 cc. schwach schwefelsaure, 

 käufliche 5 % Wasserstoffsuperoxydlösung wurden gleichzeitig 

 auf ein Stück reduzirten und ein Stück unreduzirten Platinraohrs 

 in die Jenaei'kölbchen pipettirt. Der Unterschied war auffallend. 

 Während das gewöhnliche Platinmohr sofort lebhafte Sauerstoff- 

 entwicklung hervorrief, die mit zunehmendem Verbrauch von 

 Wasserstoffsuperoxyd abnahm, zeigte sich am reducirten Platin- 

 niohr eine starke Verzögerung der Reaktion, analog der chemi- 

 schen »Induktion» welche beim Auflösen von festem Zink in 

 Säuren schon oft bemerkt Avurde. -) Erst nach 3 Minuten wurde 

 die Zerlegung des Wasserstoffsuperoxyds an beiden Proben von 

 Platinmohr gleichartig, wie durch Titration mit Permanganat- 

 lösung festgestellt wurde. Diese Erscheinung wurde an 8 Platten- 

 paaren übereinstimmend beobachtet. Nach dieser Zeit hat das 



') Bekanntlich geht bei Rothglühhitze das Platinmohr in Platinschwamm über, 

 welcher weder das ausserordentliche Adsorptionsvermögen für Sauerstoff, noch 

 die starke katalytische Wirksamkeit des Platinmohrs besitzt. Diese Erschei- 

 nung dürfte sich am einfachsten daraus erkläi'en lassen, dass sich bei der 

 erhöhten Temperatur an der Oberfläche des Platinmohrs eine dünne Oxydhaut 

 gebildet hat, welche den Sauerstoff nur noch in geringem Grad zu absorbiren 

 vermag. Dass damit die katalytische Wirksamkeit des Platinmohrs verloren 

 gehen muss, dürfte aus Folgendem leicht ersichtlich sein. 



^) Für kolloidales Platin (BßEDio'sche Platinüüssigkeit) sind G. Bredig und R. 

 MÜLLER VON Bekneck ZU dem Resultat gekommen, dass die Entgasung keinen 

 Einfluss auf die katalytische Wirksamkeit hat. Diese Autoren erwähnen selbst 

 den möglichen Einwand, »dass vielleicht nicht alles Gas so (durch Auspum- 

 pen) zu entfernen war»; nach den oben angeführten Ergebnissen von Molnd 

 Ramsay und Stiei.ds scheint dieser Einwand sehr berechtigt; die am Platin 

 adsorbirte Menge Sauerstoff dürfte durch des Auspumpen der Lösung nicht 

 erheblich geändert worden sein. 



Es bilden daher diese Resultate kaum einen Widerspruch mit den raei- 

 ninen. 



